KAJIAN PERMEABILITAS BETON MINIM PASIR SEBAGAI BAHAN KONSTRUKSI RESAPAN
Sutarno, Mawardi, Supriyo
Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang Jalan Prof. H. Sudarto, SH Tembalang Semarang, 50275  Telp. (024) 7473417 Email : jwahana_tspolines@yahoo.com

## Abstract
With the rapid pace of infra-structure development  to be followed by the return of soil water conservation efforts (pikiran rakyat.com & kompac,com). Construction of absorption wells is very effective for improving soil water uptake. Absorption wells construction to be more practical if using Buis Beton. This  research is to review of concrete to  mix by minimal sand proportions  with the  addition of  fly ash and ijuk fibers,  so  it  has  good  permeability  and  good  strength.  This    research  used laboratory exsperiments by making  specimen samples, the specimen with a mixture of  cement,  sand,  Split,  Ijuk  fibers  and  Fly  Ash.  Variations  mixture  chosen  to  do research there are six variations based on the weight ratio, in varying amounts of ; 1 PC: 1PS: 0.5 SRIJK: 0,1FS: 5BP, 1 PC: 1PS: 0.5 SRIJK: 0,1FS: 6BP, 1 PC: 1PS: 0.5 SRIJK: 0,1FS: 7BP, 1 PC : 1PS: 0.5 SRIJK: 0,1FS: 8BP, 1 PC: 1PS: 0.5 SRIJK: 0,1FS:  9BP,  and  1  PC:  1PS:  0.5  SRIJK:  0,1FS:  10bp.  the  results  is  :  The  best  of mixture is by ratio; 1 PC: 1PS: 0.5 SRIJK: 0,1FS: 5BP, to the Content’s Weight is 1.99 Kg / Lt, and have   Compressive Strength  130 Kg / cm3   have   permeability values k = 1.21 (medium permeability)
Kata kunci : fly ash, ijuk, porous concrete, Infiltration

## PENDAHULUAN
Konstruksi  sumur  resapan    akan  lebih praktis  jika  memakai  Buis  Beton ( Sutarno, penerapan  Iptek  IbM 2009 ).
Tujuan  penelitian  adalah  mewujudkan buis  beton  yang  memiliki  sifat  dapat ditembus  air  sehingga  cocok  untuk bahan  sumur  resapan.  Penelitian  ini
merupakan penelitian
terapan inferensial,  dan  dalam  studi  ini menentukan komposisi bahan pembuat buis  beton  yang memiliki karakteristik permeabilitas  baik.    Target  penelitian
ini adalah
mencari
komposisi campuran yang cocok sehingga
memiliki  permeabilitas  baik  dan  kuat tekan  memadahi,    Penelitian  yang dilakukan
merupakan
penelitian exsperimental    maka      metode  yang diterapkan  dengan  percobaan    di laboratorium.

## METODE PENELITIAN
Pelaksanaan    penelitian  dibagi  dalam beberapa  tahap  yaitu  tahap  persiapan, analisa bahan, pencampuran, pencetakan benda uji, perawatan benda uji,  pengujian.  Uji  yang  dilakukan; kuat tekan dan permeabilitas kemudian dilanjutkan analisa data.
Gambar 1. Flow Chart Jalannya Penelitian

## Pembuatan Benda Uji
Pembuatan  benda  uji    kuat  tekan berupa kubus beton 5 x 5 x 5 cm untuk masing masing campuran sebanyak 20 bh,  kemudian  diuji  kuat  tekannya. Pembuatan  benda  uji    permeabilitas berupa  silinder  dengan  cetakan  pipa
PVC    3  inci,  untuk  masing  masing campuran  sebanyak  20  bh,  kemudian diuji permeabilitasnya.
Pembuatan benda uji bobot isi berupa kubus beton
5  x  5  x  5  cm  untuk  tiap  campuran sebanyak 20 buah.
Tabel 1.  Jenis dan Jumlah Benda Uji
No CAMPURAN
TEKAN  PERMEA B. ISI 1 1PC :  1PS :  0,1 FS :  5  BP :  0,5 SRIJK 20 20 20 2 1PC  :  1  PS  :  0,1  FS  :    6  BP  : 0.5SRIJK 20 20 20 3 1PC  :  1PS  :  0,1  FS  :  7BP  :  0,5 SRIJK 20 20 20 4 1PC :  1PS :  0,1 FS :  8  BP :  0,5 SRIJK 20 20 20 5 1PC :  1PS :  0,1 FS :  9  BP :  0,5 SRIJK 20 20 20 6 1PC : 1PS : 0,1 FS : 10BP : 0,5 SRIJK 20 20 20 JUMLAH 120 120 120

## Bahan.
Bahan  –  bahan  yang  dipakai  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Semen  Portland,  semen  Portland yang  dipakai  dalam  penelitian  ini ialah semen portlan  PPC. Type A.
b. Pasir asal Muntilan (Gunung Merapi) c. Split  /  Batu  pecah    (Dari  daerah Pudak payung)
d. Ijuk dari Boyolali
e. Fly  Ash,  dari    CV.    Jati  Kencana
Beton.
f. Air,    menggunakan  air  pencampur dari PDAM.

## Alat
a. Ayakan  standard,  untuk  mengayak aggregat  dengan  susunan  berdasar lubang ayakan 4 mm, 2 mm, 1mm, 0,5mm,    0,25mm,    0,125mm,
0,075mm.
b. Timbangan, menggunakan timbangan kecil dan besar
timbangan  kecil  dengan  ketelitian
0,1 gram untuk analisa Laborat dan
timbangan  besar  untuk  produssi atau pembuatan  Buis Beton benda uji.
c. Mixer kapasitas 5  lt, sebagai bahan pengaduk pembuatan benda uji.
d. Cetakan  kubus  beton  5  cm  x  5  cm x  5  cm,  dibuat  dari  plat  baja  yang dibuat  sedemikian  pula  (knock down) sehingga bisa digunakan ber ulang.
e. Cetakan  permeabilitas,  dibuat  dari pipa  pvc  diameter    3  inci  dengan panjang per benda uji  10 cm.
f. Mesin  Uji  Lentur,  UTM  merk Controll, kapasitas  50 KN.

## Pengujian
a. Pengujian kuat tekan dengan metode    “Compressive  Strength  of Cube Concrete Specimens”
(ASTM  C  39  –  94),  perhitungan dengan    dengan  formula  sebagai berikut ;
Dimana  :
F   =   Beban Maximum  ( Kgf ) A    =    Luas  penampang  yang tertekan  (Cm 2 ) b. Pengujian
Permeabilitas
menggunakan  metode  Uji  Tinggi Konstan  (constant  head),    formula yang digunakan sbb:
Dimana :
k  = koefisien kelulusan air  (cm / detik) q  = debit rata rata  (Cm 3 / menit) h   = tinggi konstan antara muka air masuk  dengan  muka  ait  keluar (Cm)
A    =  luas  Penampang  contoh (Cm 2 ) t    = waktu  (detik)
c.    Pengujian    Bobot  Isi  (Density),
Untuk  pengukuran  bobot  isi  benda ujinya kubus, penghitungannya dengan persamaan sebagai berikut;
F Kuat Tekan (  σ  )  =  ------------
A
q L k  =  ----------- A h t
Dimana : g   =   Berat kering sample  (gr)
v   =   Volume sample         (gr)
Gambar  2.  Uji  Kuat Tekan  Kubus
Gambar  3. Uji  Permeabilitas
HASIL
PENELITIAN

## DAN PEMBAHASAN
Data  Hasil Uji Permeabilitas.
Hasil  uji  permeabilitas  didapat  dari  6 variasi  campuran  yang  menunjukkan adanya  6  variabel  dipenden,  dan  tiap variable  terdapat  20  sampel  sebagai data  hasil  uji    dari  data  tersebut  dapat menjelaskan.
1. Luas  permukan  benda  uji  yang ditembus air (A)
2. Volume  air  yang  lewat  atau menembus  (Δ V)
3. Waktu  yang  diperlukan  untuk menembus (Δ t)
4. Tinggi  muka  air  yang  menekan, menunjukkan besarnya air tekan (Δ
t)
5. Nilai permeabilitas ( k ) Besarnya  masing  masing  komponen data  dalam  uji  adalah  sebagai  berikut berikut :

## Tabel 2. Hasil uji permeabilitas campuran
HASIL UJI PERMEABILITAS CAMPURAN  1  PC  :  1 PS  :  0,5  SRIJK  :  0.1 FS  :  5 BP  ( CAMPURAN 1 ) L                  : 10  Cm q  .L Diameter : 8.3  Cm A  .h  .t Suhu  Air    : 27 Derajat Celcius Koreksi = 0,85 Rata - Rata Permeabilitas Δ t  ( detik ) (   k  ) 1 54.13 18 1800 130 0.1208 2 54.13 18 1800 130 0.1208 3 54.13 18 1800 130 0.1208 4 54.13 18 1800 130 0.1208 5 54.13 18 1800 130 0.1208 6 54.13 18 1800 130 0.1208 7 54.13 18 1800 130 0.1208 8 54.13 18 1800 130 0.1208 9 54.13 18 1800 130 0.1208 10 54.13 18 1800 130 0.1208 11 54.13 18 1800 130 0.1208 12 54.13 18 1800 130 0.1208 13 54.13 18 1800 130 0.1208 14 54.13 18 1800 130 0.1208 15 54.13 18 1800 130 0.1208 16 54.13 18 1800 130 0.1208 17 54.13 18 1800 130 0.1208 18 54.13 18 1800 130 0.1208 19 54.13 18 1800 130 0.1208 20 54.13 18 1800
130
0.1208 RATA - RATA 0.1208 k  =
Benda Uji A  ( Cm2 ) Δ V  ( Cm3 ) Δ h  ( Cm ) g Bobot Isi  =  ---------   ( gr/Cm 3 ) v
HASIL UJI PERMEABILITAS CAMPURAN  1  PC  :  1 PS  :  0,5  SRIJK  :  0.1 FS  :  6 BP  ( CAMPURAN 2 )
L                  : 10  Cm q  .L Diameter : 8.3  Cm A  .h  .t Suhu  Air    : 27 Derajat Celcius Koreksi = 0,85 Rata - Rata Permeabilitas Δ t  ( detik ) (   k  ) 1 54.13 14 1800 130 0.1553 2 54.13 14 1800 130 0.1553 3 54.13 14 1800 130 0.1553 4 54.13 14 1800 130 0.1553 5 54.13 14 1800 130 0.1553 6 54.13 14 1800 130 0.1553 7 54.13 14 1800 130 0.1553 8 54.13 14 1800 130 0.1553 9 54.13 14 1800 130 0.1553 10 54.13 14 1800 130 0.1553 11 54.13 14 1800 130 0.1553 12 54.13 14 1800 130 0.1553 13 54.13 14 1800 130 0.1553 14 54.13 14 1800 130 0.1553 15 54.13 14 1800 130 0.1553 16 54.13 14 1800 130 0.1553 17 54.13 14 1800 130 0.1553 18 54.13 14 1800 130 0.1553 19 54.13 14 1800 130 0.1553 20 54.13 14 1800
130 0.1553 RATA - RATA
0.1553
k  = Benda Uji A  ( Cm2 ) Δ V  ( Cm3 )
Δ h  ( Cm )
HASIL UJI PERMEABILITAS
CAMPURAN  1  PC  :  1 PS  :  0,5  SRIJK  :  0.1 FS  :  7 BP  ( CAMPURAN 3 )
L                  : 10  Cm q  .L Diameter : 8.3  Cm A  .h  .t Suhu  Air    : 27 Derajat Celcius Koreksi = 0,85 Rata - Rata Permeabilitas Δ t  ( detik ) (   k  ) 1 54.13 9 1800 130 0.2416 2 54.13 9 1800 130 0.2416 3 54.13 9 1800 130 0.2416 4 54.13 9 1800 130 0.2416 5 54.13 9 1800 130 0.2416 6 54.13 9 1800 130 0.2416 7 54.13 9 1800 130 0.2416 8 54.13 9 1800 130 0.2416 9 54.13 9 1800 130 0.2416 10 54.13 9 1800 130 0.2416 11 54.13 9 1800 130 0.2416 12 54.13 9 1800 130 0.2416 13 54.13 9 1800 130 0.2416 14 54.13 9 1800 130 0.2416 15 54.13 9 1800 130 0.2416 16 54.13 9 1800 130 0.2416 17 54.13 9 1800 130 0.2416 18 54.13 9 1800 130 0.2416 19 54.13 9 1800 130 0.2416 20 54.13 9 1800
130
0.2416 RATA - RATA 0.2416 k  = Benda Uji A  ( Cm2 ) Δ V  ( Cm3 )
Δ h  ( Cm )
HASIL UJI PERMEABILITAS CAMPURAN  1  PC  :  1 PS  :  0,5  SRIJK  :  0.1 FS  :  5 BP  ( CAMPURAN 4 )
L                  : 10  Cm q  .L Diameter : 8.3  Cm A  .h  .t Suhu  Air    : 27 Derajat Celcius Koreksi = 0,85 Rata - Rata Permeabilitas Δ t  ( detik ) (   k  ) 1 54.13 8 1800 130 0.2718 2 54.13 8 1800 130 0.2718 3 54.13 8 1800 130 0.2718 4 54.13 8 1800 130 0.2718 5 54.13 8 1800 130 0.2718 6 54.13 8 1800 130 0.2718 7 54.13 8 1800 130 0.2718 8 54.13 8 1800 130 0.2718 9 54.13 8 1800 130 0.2718 10 54.13 8 1800 130 0.2718 11 54.13 8 1800 130 0.2718 12 54.13 8 1800 130 0.2718 13 54.13 8 1800 130 0.2718 14 54.13 8 1800 130 0.2718 15 54.13 8 1800 130 0.2718 16 54.13 8 1800 130 0.2718 17 54.13 8 1800 130 0.2718 18 54.13 8 1800 130 0.2718 19 54.13 8 1800 130 0.2718 20 54.13 8 1800 130 0.2718
RATA - RATA 0.2718
k  = Benda Uji A  ( Cm2 ) Δ V  ( Cm3 )
Δ h  ( Cm )
HASIL UJI PERMEABILITAS
CAMPURAN  1  PC  :  1 PS  :  0,5  SRIJK  :  0.1 FS  : 9 BP  ( CAMPURAN 5 )
L                  : 10  Cm q  .L Diameter : 8.3  Cm A  .h  .t Suhu  Air    : 27 Derajat Celcius Koreksi = 0,85 Rata - Rata Permeabilitas Δ t  ( detik ) (   k  ) 1 54.13 7 1800 130 0.3106 2 54.13 7 1800 130 0.3106 3 54.13 7 1800 130 0.3106 4 54.13 7 1800 130 0.3106 5 54.13 7 1800 130 0.3106 6 54.13 7 1800 130 0.3106 7 54.13 7 1800 130 0.3106 8 54.13 7 1800 130 0.3106 9 54.13 7 1800 130 0.3106 10 54.13 7 1800 130 0.3106 11 54.13 7 1800 130 0.3106 12 54.13 7 1800 130 0.3106 13 54.13 7 1800 130 0.3106 14 54.13 7 1800 130 0.3106 15 54.13 7 1800 130 0.3106 16 54.13 7 1800 130 0.3106 17 54.13 7 1800 130 0.3106 18 54.13 7 1800 130 0.3106 19 54.13 7 1800 130 0.3106 20 54.13 7 1800
130
0.3106 RATA - RATA 0.3106
Benda Uji A  ( Cm2 ) Δ V  ( Cm3 ) Δ h  ( Cm ) k  =

## Analisis Hasil Uji
Data  yang  diperoleh  dianalisis  dengan statistik  menggunakan  uji  korelasi  dan regresi,
dalam pilihan
regresi digunakan  regresi  linier.  Resume  hasil uji    disajikan  dalam  bentuk  tabel  2  di bawah.  Dari  matrik  pada  tabel  dapat menjelaskan  bahwa  beton  porus  dari beton  minim  pasir  yang  dibuat  yang
memiliki kuat tekan paling baik adalah pada campuran 1, dan milai
permeabilitas  yang  masih  cukup  baik k 0.121 (medium permeability), sedang campuran yang lain
memiliki
permeabilitas  sedikut  lebih  bagus namun  kuat  tekannya  jelek  menunur ukuran kuat tekan beton.
Tabel. 2  Resume  Hasil  Analisis Data
HASIL UJI PERMEABILITAS
CAMPURAN  1  PC  :  1 PS  :  0,5  SRIJK  :  0.1 FS  : 10 BP  ( CAMPURAN 6 )
L                  : 10  Cm q  .L Diameter : 8.3  Cm A  .h  .t Suhu  Air    : 27 Derajat Celcius Koreksi = 0,85 Rata - Rata Permeabilitas Δ t  ( detik ) (   k  ) 1 54.13 6 1800 130 0.3624 2 54.13 6 1800 130 0.3624 3 54.13 6 1800 130 0.3624 4 54.13 6 1800 130 0.3624 5 54.13 6 1800 130 0.3624 6 54.13 6 1800 130 0.3624 7 54.13 6 1800 130 0.3624 8 54.13 6 1800 130 0.3624 9 54.13 6 1800 130 0.3624 10 54.13 6 1800 130 0.3624 11 54.13 6 1800 130 0.3624 12 54.13 6 1800 130 0.3624 13 54.13 6 1800 130 0.3624 14 54.13 6 1800 130 0.3624 15 54.13 6 1800 130 0.3624 16 54.13 6 1800 130 0.3624 17 54.13 6 1800 130 0.3624 18 54.13 6 1800 130 0.3624 19 54.13 6 1800 130 0.3624 20 54.13 6 1800
130 0.3624
RATA - RATA 0.3624
k  = Benda Uji A  ( Cm2 ) Δ V  ( Cm3 ) Δ h  ( Cm )

## RESUME HASIL UJI   DAN  ANALISIS
CAMP. 1
CAMP. 2 CAMP. 3 CAMP. 4 CAMP. 5 CAMP. 6 1.99 Kg/Lt. 1.88 Kg/Lt. 1.86 Kg/Lt. 1.80 Kg/Lt. 1.78 Kg/Lt. 1.75 Kg/Lt. 130 Kg/Cm2 75 Kg/Cm2 62 Kg/Cm2 45 Kg/Cm2 44 Kg/Cm2 38 Kg/Cm2 k = 0.121 k = 0.155 k = 0.242 k = 0.272 k = 0.361 k = 0.362
Tidak memenuhi syarat yang di tentukan
Memenuhi  Syarat yang  di Tentukan
√ Kesimpulan yang memenuhi dan dipilih sebagai bahan Buis Beton adalah Campuran 1
BOBOT  ISI PERMEABILITAS KUAT  TEKAN
Grafik  4.  Korelasi Campuran Terhadap Permeabilitas

## SIMPULAN
Campuran  1    merupakan  campuran dengan  kuat  tekan  paling  tinggi  yaitu 130 Kg/cm 2 dan bobot isi 1.99  (1.99 < 2.4)    berarti  cukup  ringan  serta permeabilitas    k  =  0.121  atau    ,  maka campuran  1  ini  yang    akan  dipilih untuk  membuat  benda  uji  buis  beton. Mengingat  kuat  tekannya  hanya  130 Kg/cm2, maka perlu dilakukan perkuatan  pada  bibir  buis  beton,  agar tidak mudah rusak saat pengangkutan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terima kasih penulis
sampaikan  kepada  UP2M  Politeknik Negeri  Semarang  yang  telah  memberi anggaran  untuk  penelitian  ini  dan kepada  ketua  Laboratorium  Bahan Bangunan  Jurusan  Teknik  Sipil  yang telah  memberi  ijin  penggunaan  lab. Untuk pengujian penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,1989, Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian A , SK SNI S – 04 – 1089 F, Yayasan LPMB, Bandung Kusdiyono, dkk, 2002, Modul
Praktikum Uji Bahan Bangunan I, Politeknik Negeri Semarang Martono,  2002, Sumur  Resapan  pada Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)
Dalam  Rangka  Pelestarian  Air Tanah dan Pengurangan
Bahaya Banjir , Wahana Teknik Sipil  Volume  7,  No.  2  April- Juni , Polines, Semarang
Murdock  LJ  dan  Brook  KM.,  1986,
Bahan dan Praktek Beton, edisi ke  empat,  Penerbit  Erlangga Jakarta
Moh.  Nasir,1983, Metode  Penelitian , Ghalia Indonesia, Jakarta Neville  AM.,  1981, Propertis  of Concrette ,  3 rd Edition,  The English Language Books Society and Pitman Publishing, London Subakti  Aman,  1994, Teknologi  Beton Dalam Praktek , ITS, Surabaya. Trihendardi Cornelius, 2004, Memecahkan  Kasus  Statistik; Deskriptif, Parametrik dan Non-Parametrik dengan SPSS12 , Andi, Yogyakarta